## OPTIMASI pH ALUMINA dan
99 Mo DALAM PEMBUATAN
GENERATOR 99 Mo/ 99m Tc BERBASIS MoO 3 ALAM
Sulaiman, Yono Sugiharto, Chairuman, Gatot Setiawan, Adang Hardi Gunawan Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka – BATAN, Kawasan Puspiptek Serpong, Gd.11 Tangerang Selatan Banten 15314 Email: sulaiman@batan.go.id
(Naskah diterima: 15–03–2018, Naskah direvisi: 18–05–2018, Naskah disetujui: 01–06–2018)

## ABSTRAK
OPTIMASI  pH  ALUMINA  dan 99 Mo  DALAM  PEMBUATAN  GENERATOR 99 Mo/ 99m Tc BERBASIS  MoO 3 ALAM. Alumina  sebagai  bahan  penyerap  telah  lama  digunakan  untuk radioisotop 99 Mo  pada  generator 99 Mo/ 99m Tc  penghasil 99m Tc  yang  banyak  digunakan  di kedokteran  nuklir  untuk  keperluan  diagnosa.  Selama  ini  alumina  digunakan  untuk  penyerapan 99 Mo yang diperoleh dari bahan fisi 235 U. Adanya pembatasan penggunaan matriks bahan fisi 235 U maka alternatif lain untuk memperoleh 99 Mo dengan menggunakan MoO 3 alam yang diiradiasi di reaktor  nuklir.  Radioisotop 99 Mo  yang  dihasilkan  dari  reaksi  ini  memiliki  sifat  tidak  bebas pengemban  sebagaimana  halnya 99 Mo  dari  hasil  fisi,  karena  tidak  semua  MoO 3 yang  diiradiasi teraktivasi  menjadi 99 Mo.  Pada  aplikasi  generator 99 Mo/ 99m Tc  berbasis  MoO 3 alam  dengan menggunakan kolom alumina, perlu diketahui pH alumina yang optimal dalam penyerapan 99 Mo, dan  juga  pH 99 Mo.  Pada  penelitian  ini  digunakan  tiga  variasi  kolom  generator  berbasis  alumina yaitu  alumina  asam,  alumina  netral,  dan  alumina  basa.  Bahan  matriks 99 Mo  juga  dilakukan  tiga variasi pH yaitu larutan 99 Mo dengan pH 4, larutan 99 Mo dengan pH 7, dan larutan 99 Mo dengan pH 8. Generator dielusi dengan larutan salin dan diamati setiap hari selama 3 hari dan diteruskan setelah  dua  hari  berikutnya  selama  2  hari.  Penyerapan 99 Mo  dari  MoO 3 alam  oleh  material alumina memberikan hasil  penyerapan terbaik pada penggunaan  alumina asam dengan  larutan 99 Mo pada pH 4. Dari ketiga variasi pH larutan Mo  yang memberikan  yield 99m Tc terbaik adalah pada  penggunaan  larutan 99 Mo  dengan  pH  4.  Kolom  yang  memberikan 99 Mo breakthrough terkecil  adalah  di  kolom  alumina  asam  terutama  menggunakan  larutan 99 Mo  dengan  pH  4. Dengan  demikian,  untuk  menyerapkan 99 Mo  dari  Mo  alam  dapat  digunakan  alumina  asam dengan menggunakan larutan 99 Mo pada pH 4..
Kata kunci : 99 Mo, alumina, kolom, pH, yield .

## ABSTRACT
OPTIMIZATION  OF  ALUMINA  and 99 Mo  pH  IN  THE  PREPARATION  OF 99 Mo/ 99m Tc GENERATOR  BASED  ON  NATURAL  MoO 3 . Alumina  material  has  long  been  used  for 99 Mo radioisotope  adsorbent  in  the 99 Mo/ 99m Tc  generator.  The 99 Mo/ 99m Tc  generator  produces 99m Tc radioisotope  which  is  used  for  the  diagnostic  purposein  nuclear  medicine.  To  date,  alumina  is used  to  adsorp 99 Mo  obtained  from  fission  reaction  of 235 U.  The  restriction  of  the  use  of  fission 235 U leads to the find of an alternative 99 Mo. The alternative of 99 Mo production is obtained from natural MoO 3 which is irradiated by thermal neutron in the nuclear reactor. The 99 Mo radioisotope produced from this reaction has no carrier-free properties. This is due to the abundanceof natural MoO 3 is 24.13%.In the 99 Mo/ 99m Tc generator based on natural MoO 3 by using alumina column, it is necessary to know the alumina type for optimum 99 Mo adsorption, as well as pH of 99 Mo. In this study, there were used three variations of alumina-based generator column namely acid, neutral, and basic alumina. The 99 Mo solution used in this study was also performed three pH: pH 4,pH 7, and pH 8 of the 99 Mo solution. The generator eluted and observed daily for 3 days and continued after  the  next  two  days  for  2  days.  The  optimum  adsorption  of 99 Mo  from  natural  MoO 3 by alumina material was given in the use of acidic alumina with the pH 4 of the 99 Mo  solution. Among the three pH variation of the 99 Mo solution, the 99 Mo solution of pH 4 gives the highest of 99m Tc yield. The column with the smallest 99 Mo breakthrough is given by acidic  alumina column using the 99 Mo  solution  of  pH  4.Thus,  acidic  alumina  column  can  be  used  as  an  adsorbent  to  adsorp natural 99 Mo.
Keywords : 99 Mo, alumina, column ,99 Mo, pH.
Optimasi pH Alumina dan 99 Mo Dalam Pembuatan Generator 99 Mo/ 99m Tc Berbasis MoO 3 Alam
(Sulaiman, Yono Sugiharto, Chairuman, Gatot Setiawan, Adang Hardi Gunawan)

## PENDAHULUAN
Aluminium  oksida  (alumina)  adalah senyawa  kimia  dari  aluminium  dan  oksigen, dengan  rumus  kimia  Al 2 O 3 .  Alumina merupakan  salah  satu  bahan  keramik  yang paling banyak digunakan sebagai katalisator,  pendukung  katalis  dan  sebagai lapisan  tahan  aus  dan  juga  penyerap[1]. Alumina  telah  lama  digunakan  sebagai penyerap radioisotop molybdenum-99 ( 99 Mo) pada  generator  radioisotop 99 Mo/ 99m Tc[2]. Generator radioisotop 99 Mo/ 99m Tc merupakan penghasil teknesium-99m ( 99m Tc) yang banyak digunakan di kedokteran nuklir untuk keperluan diagnosa[3].
Alumina  sebagai  bahan  penyerap terus  digunakan  dan  dikembangkan  baik dalam  ukuran  partikel  berupa  nano, maupun untuk penggunaan radioisotop 99 Mo yang  berasal  dari  Mo  alam[1].  Bahan alumina
sebagai
bahan penyerap radioisotop 99 Mo  saat  ini  penggunaanya sudah mulai digantikan dengan material lain yang  berbasis  polimer  seperti  material berbasis  zirkonium(MBZ)  dan  material berbasis nano partikel[4,5,6,7,8].
Selama  ini  alumina  digunakan sebagai  penyerap 99 Mo  yang  diperoleh  dari hasil  fisi 235 U  dengan  neutron  ( 235 U  (n,f)
99 Mo).  Penggunaan  bahan  uranium  mulai dibatasi jumlahnya, maka untuk memperoleh 99 Mo  digunakan  MoO 3 alam  yang  diaktivasi di  reaktor  nuklir  ( 98 Mo  (n,ɣ) 99 Mo)  melalui reaksi  fisi  seperti  yang  ditunjukkan  pada Gambar 1.
Gambar 1. Reaksi  aktivasi  neutron 98 Mo menjadi 99 Mo  dan  peluruhannya [9]
Molybdenum-99  yang  dihasilkan  dari  reaksi aktivasi memiliki sifat tidak bebas
pengemban  sebagaimana  radioisotop 99 Mo dari  hasil  fisi.  Hal  ini  dikarenakan  tidak semua MoO 3 yang diiradiasi dapat teraktivasi  menjadi 99 Mo.  Alumina  yang digunakan  sebagai  penyerap 99 Mo  juga menyerap 98 Mo  non  aktif  yang  tidak teraktivasi  saat  diiradiasi.  Oleh  karena  itu, untuk  menyerap 99 Mo  dari  Mo  alam dibutuhkan  bahan  alumina  yang  lebih banyak  dari  penggunaan  yang  biasa sehingga  tidak  efisien[9].  Agar  alumina dapat  digunakan  sebagai  bahan  penyerap 99 Mo  dari  hasil  aktivasi  Mo,  maka  perlu diketahui  kemampuan  serapan  optimalnya. Dengan demikian sebelumnya perlu diketahui pengaruh pH alumina dan pH 99 Mo pada proses penyerapan 99 Mo oleh alumina. Peneliti  V.  S.  Lee  menyatakan
bahwa  penggunaan  alumina  sebagai  bahan penyerap  ada  4  grup  sistem  penyerapan pada  permukaan  alumina  yang  merupakan panduan terbaik untuk mempelajari serapan secara kimia ion molybdate (MoO 4 -2 ) anatara lain grup OH basa (=Al-OH), grup OH netral (-Al-OH-Al-),  grup  OH  asam  (-Al-OH[-Al-] 2 ), dan  grup  tak  jenuh  secara  koordinatif (-Al 3+ -). Semua grup ini dapat menyerap ion- ion  MoO 4 -2 dengan  berbagai  tingkatan tergantung  kepada  pH  larutan  dan  jenis sorben alumina yang digunakan[7].
Molybdate bereaksi secara ireversibel dalam reaksi  ( chemosorption )  dengan  kelompok OH basa pada pH 8,5-6[10]. Namun, segera setelah  ini  terprotonasi,  MoO 4 -2 juga  mulai reversible teradsorpsi oleh interaksi elektrostatik.  Kelompok  OH  netral,  ketika terprotonasi, juga secara reversible menyerap  ion-ion  molybdate.  Molybdate sangat  teradsorpsi  oleh  grup  yang  tidak jenuh secara koordinatif dan oleh gugus OH yang  bersifat  asam  melalui  interaksi physisorption atau elektrostatik pada pH <5[10].
Alumina  asam  digunakan  untuk produksi  generator 99 Mo/ 99m Tc.  Saat  ini, sebagian  besar  generator  komersial 99m Tc dirancang  dengan  memanfaatkan  penahan anion  MoO 4 -2 yang  jauh  lebih  kuat
dibandingkan  dengan  anion  TcO 4 − pada penyerap alumina asam[10].
Meskipun
kapasitas adsorpsi alumina  untuk  anion  MoO 4 -2 rendah (<10mgMo/g),  kandungan  Mo  yang  sangat rendah dalam larutan 99 Mo (0,1mg Mo per Ci 99 Mo), penting desain sistem recovery 99m Tc berbasis  alumina  harus  menunjukkan  baik efisiensi  elusi  tinggi  (biasanya  >85%)  dan minimal
kandungan lolosan 99 Mo (<0,015%)[10] Kualitas eluat 99m Tc  dalam  bentuk larutan
injeksi
natrium
pertehnetat (Na 99m TcO 4 )  ditentukan  dengan  mengacu pada  US  Pharmacopeia,  yaitu:    larutan harus steril dan jernih, memiliki pH antara 4, 5-7, 5, kemurnian radiokimia 99m TcO 4 - harus
lebih besar dari 95%, kemurnian radionuklida / kandungan lolosan 99 Mo tidak lebih dari 0,15 µCi Mo/mCi 99m Tc, kemurnian kimia  maupun  kandungan  alumina  tidak lebih dari ≤ 10 µg/mL[11].
Penentuan  efisiensi  penyerapan ditentukan dengan persamaan
(1)
sedangkan  untuk  besaran yield elusi ditentukan dengan persamaan (2)[5].
Efisiensi (%) = Aktivitas Mo 99
Aktivitas Mo 99 awal x100 (1)
Yield elusi % = Aktivitas Tc 99m Hasil elusi Aktivitas Tc 99m teoritis x100 (2)
Pada  makalah  ini  dibahas  tentang optimasi  penyerapan  meliputi  parameter  pH alumina  dan  pH 99 Mo  dalam  pembuatan generator 99 Mo/ 99m Tc  berbasis  MoO 3 alam.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  melakukan variasi terhadap pH larutan 99 Mo yaitu pH 4, pH  7  dan  pH  8.  Bahan  alumina  yang digunakan  yaitu  alumina  dengan  pH  asam (pH 3,5-4,5), pH netral (pH 6,8-7,8), dan pH basa (pH 8,5-10,5).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh  pH  dari  alumina  dan pH 99 Mo  pada  penyerapan 99 Mo  aktivasi oleh alumina.
Hasil yang diperoleh diharapkan  dapat  diperoleh  pH  optimal
penggunaan alumina sebagai bahan penyerap 99 Mo aktivasi berbasis MoO 3 alam, sebagai  langkah  awal  untuk  penentuan optimasi  penyerapan  dari  alumina  yang akan digunakan pada generator 99 Mo/ 99m Tc.

## METODOLOG I
Bahan  utama  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  target molibdenum  oksida  (MoO 3 )  alam.  Target MoO 3 diaktivasi  di  reaktor  serbaguna  G.A. Sewabessy  untuk  mendapatkan  radioisotop 99 Mo.  Target  dilarutkan  dengan  NaOH  4  M, dan untuk mendapatkan pH yang diinginkan digunakan  HCl  dan  NaCl  0,9%  sebagai larutan pengelusi.
Larutan  radioisotop 99 Mo  disiapkan dalam  tiga vial masing  masing  sebanyak 2050 µL, kemudian ditambahkan larutan HCl 6  N  sedikit  demi  sedikit  sehingga  diperoleh pH larutan menjadi 4, 7 dan 8.
Alumina  (asam,  netral  dan  basa) masing  masing  ditimbang  sebanyak  5  g, kemudian  dimasukkan  ke  dalam  kolom  (18 kolom)  setiap  variasi  larutan 99 Mo  pH  4,  7, dan  8  dibuat  dengan  cara  duplo  (n=2). Larutan 99 Mo  sebanyak  300  µL  (sama dengan  75  mg  Mo)  dalam  larutan 99 Mo dengan  pH  8  dimasukkan  kedalam  kolom alumina  asam,  netral,  dan  basa  (variasi larutan 99 Mo  pH  8).  Larutan 99 Mo  sebanyak 375  µL  (sama  dengan  75  mg  Mo)  dalam larutan 99 Mo  dengan  pH  7  dimasukkan kedalam  kolom  alumina  asam,  netral,  dan basa  (variasai  larutan 99 Mo  pH  7).  Larutan
99 Mo sebanyak 440 µL (sama dengan 75 mg Mo)  dalam  larutan 99 Mo  dengan  pH  4 dimasukkan  kedalam  kolom  alumina  asam, netral dan basa (variasi larutan 99 Mo pH 4). Kolom  dielusi  dengan  10  mL  NaCl
0,9%  dan  ditampung  dalam vial 10  mL.
Larutan  hasil  elusi  diukur  aktivitas 99m Tc pada dial radionuklida 99m Tc  yaitu  33,6  dan 99 Mo yang lolos pada dial 180 menggunakan alat Dose  calibrator  (Atomlab  100  Plus) . Pengukuran  aktivitas 99 Mo  yang  lolos  dari kolom  diukur  dengan  alat Dose  calibrator menggunakan  wadah  berupa  kontainer
Optimasi pH Alumina dan 99 Mo Dalam Pembuatan Generator 99 Mo/ 99m Tc Berbasis MoO 3 Alam
(Sulaiman, Yono Sugiharto, Chairuman, Gatot Setiawan, Adang Hardi Gunawan)
khusus.  Kolom  selanjutnya  dielusi  setiap hari menggunakan salin 0,9% selama 3 hari dan  diteruskan  setelah  dua  hari  berikutnya selama 2 hari

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penyerapan 99 Mo  oleh  kolom alumina  ditentukan  berdasarkan  perbedaan aktivitas 99 Mo  yang  dimasukkan  ke  dalam kolom dengan aktivitas 99 Mo yang lolos elusi atau  pencucian  kolom.  Waktu  akhir pencucian  kolom,  ditentukan  sebagai  waktu awal  (t 0 )  pertumbuhan 99m Tc  dalam  kolom. Efisiensi  penyerapan 99 Mo  oleh  kolom alumina  untuk  variasi  pH  larutan 99 Mo  dan pH alumina yang digunakan untuk penyerapan  ditampilkan  pada  Gambar  2. Berdasarkan Gambar 2 efisiensi penyerapan 99 Mo  terbesar  dari  tiga  variasi  alumina netral,  asam,  dan  basa  diperoleh  pada kolom  alumina  asam.  Alumina  asam  dapat menyerap 99 Mo  terbanyak  dari  tiga  variasi pH  larutan 99 Mo  yaitu  99,72±0,01%
( 99 Mo pH 4), 99,72±0,01% ( 99 Mo pH 7), dan 96,80±1,59% ( 99 Mo pH 8). Dari larutan 99 Mo yang digunakan 99 Mo terserap oleh alumina paling  banyak  adalah  larutan 99 Mo  pH  4 yaitu  jumlah 99 Mo  terserap  alumina  netral 82,99±0,85%,  alumina  asam  99,72±0,01%, dan  alumina  basa  72,01±0,76%.  Alumina asam  dan  larutan 99 Mo  pH  4  memberikan hasil penyerapan yang terbaik.
Gambar 2. Efisiensi  penyerapan 99 Mo  oleh alumina (Al 2 O 3 )
Hasil  elusi 99m Tc  yang  berasal  dari larutan 99 Mo  pH  4  dengan  variasi  alumina netral,  asam,  dan  basa  ditampilkan  pada Gambar  3.  Gambar  3  memperlihatkan kecenderungan  hasil  elusi  dari  ke  3  variasi kolom terlihat sama dan % yield 99m Tc yang tertinggi  untuk  penggunaan  larutan 99 Mo pH  4  adalah  pada  kolom  alumina  netral. Hasil elusi dari ke tiga kolom tersebut dihari ke  6  dan  ke  7  terlihat  sama  yaitu  tidak  ada peningkatan % yield 99m Tc .
Gambar 3. Hasil  elusi 99m Tc  menggunakan larutan 99 Mo pada pH 4.
Hasil  elusi 99m Tc  yang  berasal  dari larutan 99 Mo  pH  7  dengan  variasi  alumina netral,  asam,  dan  basa  ditampilkan  pada Gambar  4.  Gambar  4  memperlihatkan % yield 99m Tc tertinggi yaitu pada penggunaan kolom alumina asam, berikutnya  pada  kolom  alumina  netral  dan paling  rendah  pada  kolom  alumina  basa. Hasil  elusi  dari  ke  tiga  kolom  tersebut  pada hari  ke  6  dan  ke  7  terlihat  sama  yaitu  nilai yield 99m Tc  meningkat  dari  94,5%  menjadi 116%  hari  ke  6,  dan  120%  hari  ke  7  pada kolom alumina asam, dari 73% menjadi 87% hari  ke  6  dan  86%  hari  ke  7  pada  kolom alumina  netral,  dan  dari  51%  menjadi  58% hari  ke  6  an  56%    hari  ke  7  pada  kolom alumina basa. Bahkan untuk kolom alumina asam  mencapai  lebih  dari  100%.  Diduga pada  kondisi  ini 99m Tc  yang  terbentuk didalam  kolom  terlarut  sempurna  dan terbawa  seluruhnya  oleh  larutan  salin  saat elusi,  termasuk 99m Tc  yang  belum  habis
meluruh  menjadi 99 Tc  sebab  telah  dua  hari terakumulasi  dalam  kolom  karena  tidak dilakukan elusi.
Gambar 4. Hasil  elusi 99m Tc  menggunakan larutan 99 Mo pada pH 7.
Hasil  elusi 99m Tc  yang  berasal  dari larutan 99 Mo  pH  8  dengan  variasi  alumina netral,  asam,  dan  basa  ditampilkan  pada Gambar 5.
Gambar 5. Hasil  elusi 99m Tc  menggunakan larutan 99 Mo pada pH 8
Gambar  5  memperlihatkan  kecendrungan hasil  elusi  dari  ke  3  variasi  kolom  terlihat bervariasi  dan  % yield 99m Tc  yang  tertinggi diperoleh  pada  penggunaan  larutan 99 Mo dengan  pH  8  adalah  pada  kolom  alumina asam, namun
besaran ini terlihat berfluktuasi  terlebih  lagi  alumina  basa sedangkan pada
alumina netral memperlihatkan % yield 99m Tc hampir sama. Hasil  elusi  dari  ke  tiga  kolom  tersebut  pada hari  ke  6  dan  ke  7  terlihat  berbeda  antara satu  sama  lain.  Hal  ini  diduga  pada penggunaan  larutan 99 Mo  pH  8,  semakin
besar pH alumina, semakin besar kecenderungan 99m Tc tertahan dalam kolom saat elusi.
Dari  ketiga  penggunaan  variasi  pH larutan 99 Mo  Gambar  3-5  hanya  pada penggunaan  pH  7  terlihat  peningkatan % yield 99m Tc  secara  signifikan  yang  terjadi pada  elusi  hari  ke  6  dan  ke  7  seperti  yang terlihat  pada  Gambar  4,  namun  pada penggunaan  pH  4  dan  8  tidak  terlihat peningkatan  % yield 99m Tc  seperti  yang ditunjukkan  pada  Gambar  3  dan  5.  Dari keadaan  tersebut  diduga  alumina  lebih bersifat  melepaskan 99 Tc  pada  penggunaan larutan 99 Mo pH 7 dibanding larutan lainnya. Teknesium-99 adalah hasil peluruhan 99 Mo.  Terdapat  dua  jenis peluruhan 99 Mo  yaitu  87,5%  meluruh menjadi 99m Tc metastabil dengan
memancarkan  sinar  β - dan  sinar  γ  dan sisanya  langsung  meluruh  menjadi 99 Tc. Radioisotop 99m Tc  dari 99 Mo  kemudian meluruh  menjadi 99 Tc  dan  akhirnya 99 Tc akan  menjadi  stabil  menjadi 99 Ru  seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6[12][13].
Gambar 6. Skema peluruhan 99 Mo[12][13].
Saat  proses  peluruhan 99 Tc  menuju 99 Ru  yang  stabil  memancarkan  99,998% sinar  β - lemah  dengan  energi  0,294  MeV dan  0,0008%  sinar  γ  pada  energy  90  keV seperti  yang  ditunjukkan  pada  Gambar 7[13]. Selama dua hari tidak dilakukan elusi, disamping 99m Tc  yang  belum  habis  meluruh
Optimasi pH Alumina dan 99 Mo Dalam Pembuatan Generator 99 Mo/ 99m Tc Berbasis MoO 3 Alam
(Sulaiman, Yono Sugiharto, Chairuman, Gatot Setiawan, Adang Hardi Gunawan)
menjadi 99 Tc  dan  dengan  sendirinya 99 Tc telah  terakumulasi  dalam  kolom  dan  elusi berikutnya 99 Tc  akan  ikut  terbawa  bersama 99m Tc[12].
Teknesium-99m dan 99 Tc diperkirakan mempengaruhi hasil yield 99m Tc yang  diperoleh.  Selain  itu, 99 Tc  juga biasanya  mempengaruhi  hasil  penandaan saat  digunakan  untuk  kit  radiofarmaka karena  mempunyai  sifat  kimia  yang  sama dengan 99m Tc.  Diduga  sinar  γ  berenergi  90 keV  yang  dihasilkan  dapat  mempengaruhi hasil  pengukuran  pada  saat  penentuan aktivitas 99m Tc.  Belum  diketahui  dengan pasti  apakah  sinar  β - dengan  energi  0,294 MeV menghasilkan bremstalung saat berinteraksi  dengan  materi  dan  menambah hasil  pengukuran  aktivitas 99m Tc.  Pada penggunaan  larutan 99 Mo  dengan pH  4 dan 8  diduga 99 Tc  yang  terakumulasi  tertahan dalam  kolom  seperti  yang  ditunjukkan  pada Gambar  3  dan  5.  Hal  ini  perlu  pembuktian lebih lanjut.
Gambar 7. Skema peluruhan 99m Tc[12].
Besarnya 99 Mo yang lolos pada elusi 99m Tc  menggunakan  larutan 99 Mo  dengan pH  4  ditampilkan  pada  Gambar  8. Sedangkan  untuk  semua  variasi  alumina, radioisotop 99 Mo  yang  lolos  jauh  lebih  kecil dibanding  dengan  larutan 99 Mo  pH  7.
Alumina  pada  kondisi  asam  menghasilkan lolosan 99 Mo  terkecil.  Pada  alumina  kondisi asam dengan larutan 99 Mo pH 4 terlihat tidak ada  lolosan 99 Mo  untuk  hari  ke  3  dan seterusnya.  Grup  OH  dari  alumina  asam (-Al-OH[-Al-]2)  lebih  menyerap  ion-ion MoO4 - 2 .
Gambar 8. Lolosan 99 Mo  pada  elusi 99m Tc menggunakan larutan 99 Mo dengan pH 4.
Aktivitas 99 Mo  yang  lolos  ( 99 Mo breakthrough ) saat elusi 99m Tc menggunakan  larutan 99 Mo  pH  7  seperti terlihat  pada  Gambar  9.  Radioisotop 99 Mo yang  lolos  terjadi  paling  kecil  pada  kolom alumina asam dan yang paling besar terjadi pada  kolom  alumina  basa  dan  berikutnya pada alumina netral dan cendrung menurun untuk  elusi  hari  berikutnya  karena  terjadi perubahan pH pada alumina dengan adanya proses elusi dengan salin.
Gambar 9. Lolosan 99 Mo  pada  elusi 99m Tc menggunakan larutan 99 Mo dengan pH 7
Aktivitas 99 Mo  yang  lolos  ditentukan berdasarkan  perbandingan  aktivitas 99 Mo yang  lolos  dengan  aktivitas 99m Tc  yang diperoleh  saat  elusi.  Aktivitas  lolosan 99 Mo pada elusi 99m Tc menggunakan larutan 99 Mo dengan  pH  8  ditampilkan  pada  Gambar  10.
Lolosan 99 Mo  yang  terkecil  pada  variasi  ini terjadi  pada  kolom  alumina  asam,  tetapi lebih  besar  dibanding  dengan  variasi menggunakan larutan 99 Mo dengan pH 4.
Gambar 9. Lolosan 99 Mo  pada  elusi 99m Tc menggunakan larutan 99 Mo dengan pH 8
Lolosan 99 Mo  maksimum  yang diizinkan untuk 99m Tc yang digunakan dalam kedokteran  nuklir  adalah  <1  µCi 99 Mo/mCi 99m Tc)[12],  sedangkan  pada Standards  US Pharmacopeia lolosan  Mo  harus<  0,15  µCi 99 Mo/mCi 99m Tc[11].  Lolosan 99 Mo  yang mendekati  batas  maksimum  yang  diizinkan terlihat  pada  penggunaan  larutan 99 Mo dengan  pH  4  dan  alumina  asam  seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8. Agar lebih amannya perlu rekayasa penggunaan kolom alumina  untuk  menangkap  lolosan 99 Mo yang dipasang secara seri ke kolom alumina pertama, sebagai mana yang telah dilakukan pada generator berbasis ZBM[8].
Dari  ketiga  variasi  kolom  (alumina netral,  asam  dan  basa)  yang  memberikan hasil  elusi 99m Tc  yang  baik  adalah menggunakan  larutan 99 Mo  dengan  pH  4, larutan 99 Mo  dengan  pH  7  diduga  kolom melepaskan 99 Tc,  dan  larutan 99 Mo  dengan pH  8  diperoleh  hasil  yang  bervariasi.  Pada alumina  basa  diduga 99m Tc  tertahan  dalam kolom  dan  pada  alumina  netral  hasil  elusi konstan.
Kolom  yang  memberikan  lolosan 99 Mo  terkecil  terjadi  pada  kolom  alumina asam  terutama  menggunakan  larutan 99 Mo dengan  pH  4.  Dengan  demikian 99 Mo  diikat
paling  kuat  oleh  alumina  asam  dengan larutan 99 Mo pada pH 4.

## SIMPULAN
Penyerapan 99 Mo  dari  MoO 3 alam oleh  material  alumina  memberikan  hasil penyerapan  terbaik  pada  penggunaan alumina asam dengan larutan 99 Mo pada pH 4.  Dari  ketiga  variasi  pH  larutan  Mo  yang memberikan yield 99m Tc terbaik adalah pada penggunaan  larutan 99 Mo  dengan  pH  4. Kolom yang memberikan 99 Mo breakthrough terkecil  adalah  dikolom  alumina  asam terutama menggunakan larutan 99 Mo dengan  pH  4. Dengan  demikian,  untuk menyerapkan 99 Mo  dari  Mo  alam  dapat digunakan alumina asam dengan
menggunakan larutan 99 Mo pH 4.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan kepada
PTRR-BATAN
yang telah memfasilitasi  penelitian  ini  dan  kepada  Dra.
Siti  Darwati,  M.Sc,  Dr.  Rohadi  Awaludin, serta  Marlina,  M.Si  yang  telah  membantu serta memberikan masukan dalam pembuatan makalah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  F. Mirjalili, L. Chuah, and H. Mohamad, “Effect  of  stirring  time  on  synthesis  of ultra fine α-Al 2O 3 powder by a simple sol-gel  method,” J.  Ceram.  Process.
Res. , vol. 12, no. 6, pp. 738–741, 2011.
[2]  A.  Dash et  al. ,  “Development  of  a 99 Mo/ 99m Tc  generator  using  alumina microspheres  for  industrial  radiotracer applications,” Appl.  Radiat.  Isot. ,  vol.
70, no. 1, pp. 51–58, 2012.
[3]  I. Saptiana et al. , “Optimasi penyerapan molibdenum-99  pada  material  berbasis zirkonium (MBZ),” in Prosiding Seminar Nasional  Sains  dan  Pendidikan  Sains IX,  Fakultas  Sains  dam  Matematika ,
2014, pp. 615–620.
[4] I.  Saptiama,  E.  Sarmini,  and  R. Awaludin,  “Pengembangan  material berbasis zirkonium (MBZ),” Semin. Nas.
Optimasi pH Alumina dan 99 Mo Dalam Pembuatan Generator 99 Mo/ 99m Tc Berbasis MoO 3 Alam
(Sulaiman, Yono Sugiharto, Chairuman, Gatot Setiawan, Adang Hardi Gunawan)
SDM  Teknol. ,  no.  VII  November  2011, pp. 472–476.
[5]  U.  N.  Sholikhah,  H.  Lubis,  E.  Sarmini, H.  Herlina,  K.  Wisnukaton,  and  K. Wisnukaton,
“Zirconium
polymer characteristic As 99 Mo / 99m Tc Generator absorbent for diagnostic radiopharmaceuticals,” Widyariset ,  vol. 2, no. 1, p. 17, 2016.
[6]  I.  Saptiama et  al. ,  “The  use  of  sodium hypochlorite  solution  for  (  n  ,    ) 99 Mo/ 99m Tc generator based on zirconium-based material (ZBM),” Atom Indones. ,  vol.  41,  no.  2,  pp.  103–109,
2015.
[7]  S.  V.  Selivanova et  al. ,  “Radioisotopic purity  of  sodium  pertechnetate 99m Tc produced with a medium-energy cyclotron:  implications  for  internal radiation  dose,  image  quality,  and release  specifications,” J.  Nucl.  Med. , vol. 56, no. 10, pp. 1600–1608, 2015.
[8]  I.  Saptiama,  E.  Lestari,  Sarmini,  H. Lubis,  Marlina,  and  A.  Mutalib, “Development of
99Mo/99mTc generator  system  for  production  of medical  radionuclide 99m Tc  using  a
neutron-activated 99 Mo  and  zirconium based material (ZBM) as its adsorbent,” Atom Indones. , vol. 42, no. 3, pp. 115– 121, 2016.
[9]  I.  Saptiama  and  E.  Sarmini,  “Aktivasi neutron  dari  molibdinum  alam  untuk memperoleh  teknesium-99m  (99mTc),” Urania , vol. 22, no. No.2, pp. 121–132, 2016.
[10]  V.S.Le,  “ 99m Tc  generator  development: up-to-date 99m Tc  recovery  technologies for increasing the effectiveness of 99 Mo utilisation  van,” Sci.  Technol.  Nucl. Install. , vol. 2014, pp. 1–41, 2014.
[11]  Marlina,  Sriyono,  L.  E.  Abidin,  “Desain dan  performa  prototipe  generator 99Mo,” J.  Kim.  dan  Kemasan, vol.  38, no. 2, pp. 93–102, 2016.
[12]  I.  Zolle,  “Performance  and  Quality Control  of  the 99 Mo/ 99m Tc  Generator,” Technetium-99m  Pharm.  Prep.  Qual. Control Nucl. Med. , pp. 77–93, 2007.
[13]  www.nucleonica.com.”Online  available https://www.nucleonica.com/wiki/index. php?title=File%3ATc99DS.png [accessed:08-Aug-2017]